4.,0 



Chemische Arl leitsmethoden 



rung der Oberflache (Tropfenbildung usw.) 

 tritt um so langsamer ein, je schwerfltissiger 

 das Glas 1st. Daraus leitet sich die Moglich- 

 keit her, durch Regelung der Temperatur 

 das ZusammenfrieBen der Glasmasse zu ver- 

 langsamen oder zu beschleunigen, woraus 

 die Wichtigkeit richtiger Erhitzung als eines 

 die Gestaltung der Masse wesentlich be- 

 einflussenden Faktors leicht einzusehen ist. 

 Eine weitere Eigenttimlichkeit des Glases, 

 die zwar beim gewohnlichen, normalen Glas- 

 blasen weniger Bedeutung besitzt, jedoch 

 bei langerem Erhitzen sowie vor allem bei 

 der Verarbeitung alten Glases und soldier 

 Glasgerate, die langere Zeit mit Wasser oder 

 wasserigen Losungen in Beriihrung gestanden 

 haben, in die Erscheinung tritt, ist das Ent- 

 glasen. Es jiuBert sich in einem Triibwerden 

 des Glases, verbunden mit auffalliger Ver- 

 mehrung der Schwerfliissigkeit, und beruht 

 auf einem KristallisationsprozeB, der den 

 GlasfluB in einen dicklichen Brei von Kristal- 

 len und noch fliissigem Rlickstand verwandelt. 

 Diese Kristallisation erfolgt mit der Zeit 

 von selbst, um so rascher, je holier die Tem- 

 peratur ist (in gewissen Grenzen) und wird 

 durch Alkaliverlust des Glases (Extraktion 

 mit Wasser usw.) begiinstigt. 



Das Rolimaterial des Glasbliisers sind 

 Glasro'hren und Glasstabe, fiir die gewohn- 

 lichen Zwecke aus leicht erweichendem Na- 

 trpnglas bestehend. Nur in besonderen Fallen 

 wird schwerfllissiges Material benutzt, so 

 zu Verbrenntmgsrohren, Einschmelzrohreii 

 usw. DaB dann heiBere Flammen anzuwenden 

 sind, ist selbstverstandlich. Beiniischung von 

 etwas Sauerstoff zu Gasgeblaseluft leistet 

 vortreffliche Dienste. Audi die Stichflamme 

 der Petroleumgeblase nach Barthel ist 

 sehr geeignet. In den meisten Fallen konimt 

 man aber auch hier mit einem gut wirken- 

 den, gewohnlichen Glasgeblii.se aus. Nach 

 dem gegenseitigen Verhaltnis von Lumen 

 und Wandstarke der Rohren unterscheidet 

 man die gewohnlichen Biegerohren, ferner 

 Stengelrohren mit relativ sehr diinner und 

 Kapillarrohren mit relativ sehr dicker Wan- 

 dung. Sehr weite Biegerohren heiBen wohl 

 auch Wasserstandsrohren, sehr weite Stengel- 

 rohren Zylinderrohren. 



Das Abtrennen (Sclmeiden und Spren- 

 gen) von Glas geht gewolmlich jedem Glas- 

 blasen voraus. Man sucht ein nach Weite 

 und Wandstarke geeignetes Material aus 

 und trennt dann Stiicke der gewiinschten 

 Lange ab. Nicht zu dicke Biegerohren uncl 

 Kapillarrohren, deren beider Wandung me- 

 chanisch geniigend widerstandsfahig ist. kann 

 man durch Schneiden (Anritzen und Ab- 

 brechen) zerteilen. Mit einer scharfen Drei- 

 kantfeile oder einem ,,Glasmesser", einem 

 dreikantigen oder flachen, zweiseitig znge- 

 scharften, recht harten Stahl, ritzt man das 



Glas an der gewiinschten Stelle, indein man 

 einen Strich, notigenfalls wiederholt und ver- 

 langert, unter angemessenem Drucke flihrt, 

 wahfend die Rohre auf einer glatten Unter- 

 lage hegt. Sagende Bewegimgen sind zu 

 verwerfen, weil sie Feilen und Messer 

 verderben und die beabsichtigte Spaltung 

 des Glases (Erzeugung feiner Haarrisse) 

 doch nicht mit Sicherheit bewirken. Nach 

 dem Anritzen wird das Glas durch Abbrechen 

 geteilt. Man faBt die Rohre mit beiden Handen 

 so, daB die beiden Daumen dicht aneinander 

 dem RiB symmetrisch gegeniiberliegen 1 ), 

 und zieht unter gel in dem Biegen (als ob 

 man den Spalt verbreitern wollte) die Rohren- 

 enden auseinander. Die ziehende Wirkung 

 soil iiberwiegen. 



Gewohnlich erfolgt dann eine glatteTrennung, 

 nur bei ungeschickter Handhabung ein Splittcrn. 

 Gelingt die Trennung nicht sogleich, so ver- 

 langert und vertieft man den Spalt durch er- 

 neutes Ritzen. Anfanger tun erfahrungsgemafi 

 gut, sich bei ihren Uebungen im Glastrennen die 

 Finger mit einem Handtuche zu um\vickeln 

 (ehe eine Verletzung eingetreten ist!). Auch 

 der Geiibtere tut dies, wenn kurze Stiickchen 

 an einem Ende von Glasrohren abzutrennen 

 sind, weil dann ausnahmsweise rnehr gebogen als 

 gezogen werden inuB. 



o o 



Gelingt das Abbrechen oder Zerschneiden 

 nicht, vertragt das Glas keine so starke me- 

 chanische Beanspruchung (diinne Wandung), 

 oder handelt es sich um Zerteilung umfang- 

 reicherer Gegenstande (Abtrenntmg des Bo- 

 dens einer Flasche usw.), so geht man zum 

 Absprengen iiber. Darunter versteht man das 

 Verlangern, Erweitern und Fortfiihren von 

 Kissen," die man durch Ritzen und Spalten 

 erzeugt hat, durch zweckmilBige lokale Er- 

 hitzung. Das einfachste Mittel dafiir ist ein 

 kleines, leuchtendes GasfLamnichen, das man 

 aus einer spitz ausgezogenen Glasrohre oder 

 einer Metallduse (Lotrohr) etwa y 2 1cm 

 lang herausbrennen laBt (sehr praktisch 

 sind dafiir die Mikrobrenner mit leuchtender 

 Spitzflamme, auf Stativ, eigentlich zum Er- 

 hitzen von Uhrglasern usw. bestimmt). Man 

 erhitzt das Glas nach dem Anritzen vor dem 

 RiB an denjenigen Stellen, die der gewiinschte 

 Sprung durchsetzen soil. ZweckmiiBig 

 zeichnet man clem Sprung durch rasches, 

 einmah'ges oder wieclerholtes Bestreichen 

 mit der Flamme gewissermaBen seinen Weg 

 vor und kehrt dann an das eine Ende des 

 Risses zuriick, das man nun starker erhitzt; 

 gewolmlich springt dann das Glas tadellos. 

 Lauft der Sprung nicht gleich ringsherum, 

 so zieht man ihn durch Vorauslaufen mit der 

 Flamme nach. Man kann ihn, wenn nicht 



*) Anderc Autoren raten, die Daumen zu 

 beiden Seiten des Risses, also auf der geritzten 

 Seite, anzulegen. Der Verfasser bevorzugt die 

 oben angegebene Methode. 



